zmc 



58 7 



ZINC 



en fer : aussi ferons -nous connaître les derniers 

 perfeclionnemens apportés aux zincages; de cette 

 manière nous aurons une idée des anciens procédés 

 qui nous demanderaient trop d'espace, si nous vou- 

 lions les passer tons en revue. 



Relativement a la théorie de la galvanisation du 

 fer , nous ne croyons faire rien de mieux que de 

 renvoyer Je lecteur aux détails qui ont été donnés 

 aux mots Galvamsme , Pile et Physique lorsqu'il 

 s'agissait de deux métaux différens mis en con- 

 tact. 



Enfin M. F. Malepevre étant le seul industriel 

 en France qui ait publié les derniers procédés de 

 la galvanisation du fer, nous avons cru plaire aux 

 lecteurs en usant de la permission qu'il nous a 

 donnée de reproduire l'article écrit par ce savant 

 dans son excelle! journal le Technologiste, ou Ar- 

 chives des progrès de l'industrie française et étran- 

 gère. 



Le fer qu'on se propose de recouvrir de Zinc 

 e.<4 plongé, comme précédemment, dans un baia 

 d'eau acidulée, puis récuré, afin d'en enlever 

 l'oxide et toute les matières étrangères qui peu- 

 vent adhérer à sa surface. 



Lorsqu'on ne juge pas à propos de donner im- 

 médiatement au for sa couverture en Zinc , on le 

 dépose, aussitôt qu'il sort de l'eau acidulée, dans 

 de l'eau de chaux ou toute nutre solution alca- 

 line. 



Lorsqu'on préparait jadis le bain de Zinc dans 

 lequel les objets en 1er doivent être plongés, on le 

 couvrait avec du sel ammoniac; aujourd'hui on 

 emploie pour cet objet, avec succès, de la résine 

 et du carbonate de soude, ou tout autre flux blanc 

 ou noir capable de préserver le Zinc de l'oxida- 

 tion. 



Le Zinc n'était d'abord appliqué qu'à l'état de 

 fusion ou bien réduit en poudre, ou mélangé à une 

 peinture; mais à présent on l'applique plus fré- 

 quemment en poudre qu'on préparc de la manière 

 suivante : 



Le Zinc est placé dans un fourneau à réverbère, 

 ou l'on lute avec soin toutes les ouvertures qui 

 pourraient donner accès à l'air, et on porte peu 

 à peu le Zinc fondu jusqu'à une température voi- 

 sine, du rouge. Alors on ouvre la porte de travail 

 du fourneau , on écume le bain de Zinc , puis on 

 y jette le dixième de son poids de limaille de fer 

 forgé (non pas de fonte) humecté avec de l'acide 

 chlorhydrique , auquel on a njoulé un peu de sel 

 ammoniac, en ayant soin d'agiter pendant tout le 

 temps. Après l'introduction de la limaille, la sur- 

 face du Zinc doit être recouverte avec du char- 

 bon en poudre fine, et la température portée au 

 rouge cerise ou à peu près; cette température est 

 celle à laquelle il faut maintenir le Zinc pendant 

 une heure en l'agitant de temps à autre avec un 

 ringard. Le métal est alors versé dans une auge en 

 brique , en terre ou en fonte , et préservé , avec 

 un couvercle de fonte , du contact de l'atmo- 

 sjjhèie; on l'agile au moyen d'une verge ou spa- 

 tule en 1er qui passe par une ouverture percée 

 dans le couvercle, jusqu'à ce que, par le refroi- 



dissement, il devienne assez solide pour pouvoir 

 ne plus être remué. Lorsqu'il est complètement 

 froid , on le réduit en poudre, et plus il est friable 

 et mieux l'opération a réussi. 



La poudre qu'on obtient ainsi peut, assure-ton 

 servir à préserver de l'oxidation le cuivre, le fer, 

 l'acier poli et limé , tels que les pièces d'horloge- 

 rie , de taillanderie, de quincaillerie et autres, en 

 couvrant seulement ces pièces avec cette poudre, 

 quoiqu'elles soient exposées à l'humidité. 1 



Le Zinc peut être appliqué au moyen d'une 

 peinture ou d'un enduit de la manière suivante : 



La poudre de Zinc est mélangée avec une des 

 substances onctueuses généralement employées 

 pour la peinture et les vernis. Les substances qui 

 ont donné les meilleurs résultats sont celles qui 

 sdtit, dit-on, conductrices du fluide galvanique; 

 de la le nom de peinture galvanique qui a été ap- 

 pliqué à cet enduit. On prépare une très bonne 

 peinture de ce genre , avec l'huile distillée des ré- 

 sidus et goudrons des usines à gaz, à laquelle on 

 ajoute un tiers d'essence de térébenthine. On peut 

 employer aussi les peintures à l'huile, mais elles 

 sont plus dispendieuses. L'huile de liu s'emploie 

 comme pour les peintures ordinaires; toutefois 

 elle n'est pas aussi favorable à l'action galvanique. 

 On peut ajouter de la céruse à la peinture pour 

 lui donner un peu de consistance. Les proportions 

 des matières dans cette peinture dépendent des 

 substances avec lesquelles la poudre de Zinc est 

 mélangée, ainsi que de l'usage auquel cette pein- 

 ture est appliquée. 



Avec ce même Zinc en poudre on peut prépa- 

 rer une pâle qui, en en frottant le cuivre, l'acier, 

 le fer limé ou poli, les préservera efficacement. 

 Cette pâte se fait avec de la cire fondue à laquelle 

 on ajoute dix fois son poids de Zinc en poudre et 

 environ un cinquantième de suif ou d'huile. 



Pour préserver les petits articles polis en mé- 

 tal , on emploie du papier de Zinc qui se fabrique 

 en mélangeant de la poudre de Zinc très finement 

 pulvérisée à la pâte de papier, pendant sa fabri- 

 cation , ou en saupoudrant avec celle poudre du 

 papier ordinaire préalablement couvert avec quel- 

 que substance adhésive , telle que la gomme, la 

 colle de pâle; en exceptant toutefois la colle ani- 

 male qui a une disposition à faire rouiller le fer. 



Après que le cuivre et le fer ont été zingués sui- 

 vant les procédés indiqués jusqu'ici , on peut en- 

 cordes proléger plus efficacement en les récurant 

 avec du sablon humide, puis en les humectant 

 avec un chiffon trempé dans une solution de sel 

 ammoniac. Il se forme ainsi, à ce qu'on assure, un 

 muriate de Zinc semblable , sous le rapport de 

 l'adhérence , à un vernis solide. Celte addition est 

 utile surtout pour les armes à feu, les articles en 

 acier limé et poli, etc. 



Le Zinc dont ou fait usage dans les opérations 

 au bain de Zinc doit être parfaitement pur, et si 

 on le fait fondre dans des creusets de terre , ces 

 creusets doivent être, surtout si les objets ne sont 

 pas d'un grand volume, renfermés dans d'autres 

 creusets de fer ou de fonte , en remplissant lin- 



